o 



fello , e fono flati ritagliati con le 

 forbici a mano, fi portano nella ftuf- 

 fa per polirli , e poi lucrarli . Ociefla 

 operazione è Ja ftefTa , che fi pratica 

 nella fabbrica di Boemia , della quale 

 dareino in feguito la defcrizione. 



La caldaia deftinata a fonder io Sta- 

 gno è di Ferro colato: !a fua apeitij- 

 ra , eh' è uguale in alto, e al fondo, 

 è un quadrato di diciaflctte pollici in 

 lunghezza, fopra quindici di larghezra, 

 con quindici di profondità: fta collocata 

 fopra im fornello di muro cofirutto 

 in maniera, che tutto all'intorno for- 

 ma quattro piani inclinati , uno per 

 iato. Ciafcuno di quelli è coperto con 

 una piaflra di Ferro colato, eh' è per- 

 fettamente unita alla caldaja, affinchè 

 ciò, che potefTe colar fu i detti piani 

 inclinati , pofìTa ricader dentro la fteffa 



caldaia. 



Quefla caldaja è ordinariamente pie- 

 na in parte di acqua ; imperciocché 

 quando è finita una flagnatura , fi ag- 

 giugne del nuovo Stagno , del fevo , 

 e dell'acqua, e fi 1 afcia raffreddar fi- 

 no al giorno , in cui fi dee far la me- 

 defima operazione. Quando Ci vuol ri- 

 cominciar la Ragnatura, quindici ofe- 

 dici ore innanzi fi fa fuoco fotte la 

 caldaia , procedendo indi come fi ve- 

 drà indicato nella fabbrica di Boemia. 

 Aggiugne qui il Signor J^rs , che a 

 Joahnesfors fi adopera Stagno d'Inghil- 

 terra, fopra ogni dicialTetteo diciotto 

 lifpund del quale fi mefcola incirca due 

 libbre di Rame. 



Fabbrica dì Ferro bianco Jlabì/ita tra 



Heinricffgrun , e Graslitz ifi 



Boemia. 



PEr polire gli sfogli di Ferro bat- 

 tuto, o Ferro nero , e prepararli 

 a ricever lo Stagno , fi ha una fluffa 

 fatta a volta , nel mezzo della quale 

 fi mantien continuamente un fuoco di 

 carbone. Tutto all'intorno vi fon dei 

 tini di un' acqua inacetita per mezzo 

 della farina di fegala che vi fi mefco- 



Sfc ia : quella farina e tale , quale viene 

 dal mulino, fenza effere fiata né ab- 

 burattata, né flacciata. Se ne metto- 

 no mille cento cinquanta quattro pol- 

 lici Cubi in ciafcun tino. L'acqua non 

 tarda a inacetirfi per 1' effetto della 

 fermentazione cagionatavi dal calore, 

 che vi è fi forte , che quando fi apre 

 ia porta della ftuffa fi crede imponìbi- 

 le di potervi entrare , e di foppor- 

 tarlo . 



Per polire gli sfogli di Ferro battu- 

 to , fi mettono, cavandoli dalla fuci- 

 na , in uno dei tini della ftuffa : l'ac- 

 qua fi avvalora di tempo in tempo 

 aggiugnendovi un poco della ftfffa fa- 

 rina : 1' acqua più acida é la vecchia , 

 ed è più forte della nuova. Ogni lifci- 

 va ferve per otto giorni come forte, e 

 per altri otto giorni come debole, do- 

 po dei quali la fi getta. 



Si mette in ciafcun tino trecento 

 sfogli alla volta; vi fi pongono oriz- 

 zontalmente,© verticalmente, lafcian- 

 doveli ventiquatt* ore, dopo il qual 

 tempo s' immergono in un'acqua aci- 

 da recente , cioè in un' acqua , nel- 

 la quale fi abbia di frefco meffo della 

 farina. Si lafciano anche in quella per 

 lo fpazio di ventiquattr' ore ; indi fi 

 cavano per metterli in una lifciva 

 vecchiffima, nella quale ogni quindici 

 giorni fi getta all' incirca un cappello 

 pieno di farina. Gli sfogli refla no così 

 nella ftuffa tre volte ventiquattr' ore . 

 Cavati di là fi mettono in tini pieni 

 di acqua pura , dove fi lafciano finché 

 fi voglia nettarli, il che fi facon del- 

 la fabbia e dell'acqua, fregandoli fino 

 a che non vi fi veda più neffuna mac- 

 chia nera . Si nettano faciliffimamen- 

 te , effendo quefta una operazione pre- 

 ftiffima. Si rimettono indi nell'acqua, 

 nella quale devono reftar , per timor 

 della ruggine, finattantoché fi voglia 

 ftagnarii. 



La caldaja dove fi mette lo Stagno 

 è di Ferro colato: efTa ha diciotto pol- 

 lici di profondità , e pefa otto quin- 

 tali, di cento e quaranta libbre di Pra- 

 ; ga . Vi entrano undici quintali, cioè 

 ^ 1540. libbre di Stagno : non f lafcia 



mai 



^ 



